— 512 — 



Химическш составь. FeO *), COj, К, Cl, Ti02, Fl, SO^ H2 н1Етъ, Fe2^3 

 опред'Елялась титровашемъ, убедившись предварительно въ отсут- 

 ствш FeO. 



Аеализъ велся обычнымъ путемъ. Найдено: 





i 



Ah. Ло 1. 

 Мин. не подверга1Ся 

 ДЕЙСТВ. S0iH2 въ 

 экс. 



Ан. № 2. 



Минер. подверга.1Ся 



д-еМств. SO4H2 въ 



эксик. 



Средшя 

 величины. 



Навеска для опр. 

 Vo Н2О . . . . 



H20npHt°=110« 

 » » прокалив. 



Нав'Ьскадляопред. 

 Vo входящ. эле- 

 мент 



SiOa 



Fe^O^ 



AI2O3 



CaO 



MgO 



Ш,0 



1,200 

 0,500 



/0 



6,05 

 10,82 



39,74 



25,00 



13,47 



0,90 



0,56 



1,0381 



Vo 



-') 



25,114 

 14,77 

 0,991 

 0,596 



2,882 



/0 



6,05 

 10,82 



39,74 

 25,06 

 14,12 



0,95 

 0,58 



2,88 



100,20% 



къ 



По цифровымъ даннымъ анализа минералъ не отв'Ьчаетъ форму 

 ламъ опред'Еленныхъ химическихъ соединен1й. Отношеше SiO^ 

 полуторнымъ окисламъ 2,35. 



Сравнивая средн1я цифровыя данныя съ цифровыми данными ана- 

 лизовъ уже изв'Естныхъ глинъ, можно вид'Еть, что этотъ минералъ 

 ближе всего подходитъ къ глинамъ группы болюсовъ *) и хлоропаловъ ^), 

 но и отъ первой и отъ второй отличается большимъ уд'Ельнымъ 



1) FeO отыскивалось: 1) реакщеи на Fe^ КСуе и 2) быстрымъ разложе- 

 Е1емъ минерала домощью FIH. 



2) Глина анализа № 1 сплавлялась съ С0з^а9, почему нельзя было опреде- 

 лить процентъ Na20. 



3) Глина обрабатывалась F1H съ SO4H2. 



^) Lacroix, Minéralogie de France, т. I, стр. 488, 1893 — 95 г. 

 ^) Dana, System of mineralogy. Ed. о, 1890 г., стр. 476—77. 



